VAN BINAIRE METAALLEGEERINGEN. 



45 



de plaatsen die langer vloeibaar blijven. Het omgekeerde geldt 

 voor lood niet zeer weinig zilver. Daartusschen kan dan ook in 

 de stolling een afwijkend beloop optreden wanneer er, zooals 

 denkbaar schijnt, sprake is van onderkoeling aan de zijde van 

 het zilver. 



Nu zijn er vele waarnemingen over liquatie van zilverhoudend 

 lood en uit een enkele blijkt ook reeds dat er onbekende factoren 

 in het spel zijn, die in de praktijk verschillende uitkomsten kunnen 

 veroorzaken. 



Voor de hoogere gehalten zijn wij voornamelijk beperkt tot 

 onderzoekingen van Levol. *) Ueze zijn verricht door gieten en af- 

 koelen van verschillend samengestelde mengsels in een ijzeren kogel, 

 op de wijze als reeds bij zilver-koperlegeeringen is ter sprake ge- 

 komen. De uitkomsten vereenig ik in de volgende tabel, waarin 

 niet alle bepalingen zijn opgenomen maar wel degene die het gehalte 

 van het centrum en de buitenzijde van het metaal verschaffen. 

 Deze waarden hebben slechts beteekenis bij onderlinge vergelijking, 

 niet absoluut. Ook ware het gewenscht geweest dat in 't bijzonder 

 de proeven op de buitenzijde talrijker waren genomen, om minder 

 vrij spel te laten aan toevallige ongelijkmatigheden. Voor ons doel 

 zijn zij echter reeds zeer voldoende. 



Zilver- 

 gehalte der 



smelt in 

 duizendsten 



Gehalte b 

 Boven 



nitenzijde 

 Onder 



Gemiddelde 



van 4 



proeven 



buitenzijde 



a 



Midden 

 b 



b — a 



914.0 



921.5 



90S.0 



913.0 



915 2 5 



2.2 5 



803.0 



856.5 



856 5 



S54.1 



866.0 



11.9 



840.5 



835.5 



841.0 



838.1 



859.0 



20.9 



076. 5 



672.5 



070.5 



676.1 



720.0 



43.9 



516.6 



512.5 



513.Ö 



514 5 



577.5 



63.0 



347.5 



340 . 5 



340 . 



345.3 



349 . 



3.7 



262.0 



255.5 



268.0 



259.2 



267.0 



7.8 



206.0 



202.0 



201.5 



203 3 



207.0 



3,7 



67. 2 5 



63. 2 5 



66.5 



66.0 



73.5 



7.5 



46.0 



46.0 



46.0 



45.0 



40.5 



1.5 



9.7 5 



10.0 



10.0 



9.9 5 



9.7 5 



—0.2 



') Ann. Chim. Phys. [3] 39, 11, (1853). 



